638 



No. 14. Oligoklas von Ytterby 1 ), verglast und dann 1028 

 Stunden bei 210° — 230° mit Wasser erhitzt, hatte 8,60 pCt. 

 H2O aufgenommen; das Wasser reagirte nach der Einwirkung 

 neutral. Nach einer weiteren 150 stündigen Behandlung mit 

 Wasser bei 200° — 210° betrug der Wassergehalt 8,65 pCt. 



No. 15. Andesin von Pojo-skaven 1 ), verglast und 687 Stun- 

 den bei 220° — 230° mit H 2 behandelt; H 2 -Gehalt imSilicat: 

 8,17 pCt. Weitere 150 Stunden bei 200° — 210° behandelt: 

 H2O- Gehalt = 8,40 pCt, Das Wasser reagirte nach der Ein- 

 wirkung neutral. 



No. 16. Geschmolzener Labrador von Helsingfors , 683 

 Stunden bei 210 n — 230° mit Wasser behandelt; H 2 - Gehalt 

 des Silicats = 8.88 pCt. Weitere 150 Stunden bei 200° — 210° 

 behandelt, H2O - Gehalt = 9.15 pCt. Das Wasser reagirte nach 

 der Einwirkung schwach alkalisch. 





No. 14. 



No. 15 



No. 16. 



H 2 . . 



8,65 



8.40 



9.15 



Si0 2 . . 



. . 57.91 



54.80 



50.92 



AI2O3 . 



. . 21,27 



23.63 



26.00 



CaO . . 



3,35 



5.73 



8.50 



K 2 . . 



0.50 



0.77 



0,53 



Na 2 . . 



8.32 



6,67 



4,90 



100 100 100 



Es haben sich wirklich Feldspath - Hydrate gebildet; welche 

 Constitution könnte ihnen beigelegt werden? In früheren Ar- 

 beiten ist wahrscheinlich zu machen gesucht, dass zu jedem Feld- 

 spath ein entsprechender Analcim gehört, der sich durch Ver- 

 einigung der beiden Endglieder in wechselnden Verhältnissen 

 bildet. Den beiden Analcim - Endgliedern würden folgende For- 

 meln zukommen : 



3 (Na 2 AI2O3 2 Si0 2 ) + 4 H 2 und 



3 (Na 2 AI2O3 6 S1O2) -j- 8H2O; 

 denkt man sich Na durch Ca ersetzt, und nimmt an, dass der 

 EbO-Gehalt dabei unverändert bleibt, so würden sich Ca-Analcime 

 bilden: 3 (CaO AI2O.3 2 Si0 2 ) + 4 H 2 und 3 (CaO AI2O3 6 Si0 2 ) 

 + 8 H 2 Ö. Wenn sich nun ein Endglied der Ca - Analcime mit 

 dem entgegengesetzten Endgliede der Na -Analcime verbindet, so 

 würden sich gemischte Ca-Na- Analcime bilden, deren procentischer 

 Wassergehalt nur wenig von dem der reinen Na - Analcime ab- 



Zusammensetzung des Minerals, 1887, p. 567 ff. 



